'58 MINERAUX. INTRODUCTION. 



Cette face superieure, qui est exposee a 1'aciion tic 

 I'air, se consolide neanmoins plus lentement que les 

 deux faces qui sont dans le si lion ou lamatiere a coule : 

 1'humidite des sables qui forme cette espece de moule 

 refroidit et consolide la fonte plus promptement que 

 I'air; car, dans tous les morceaux que j'ai fait casser, 

 les cavites formeesparl'ecoulenient de la fonte encore 

 liquide etoient bien plus voisines de la face superieure 

 que des deux autres faces. 



Ayant examine tous ces morceaux apres leur reiroi- 

 dissement, j'ai trouve, 1 que les morceaux du n 4 

 ne s'etoient consolides que de 6 lignes d'epaisseur sous 

 la face superieure ; 2 que ceux du n 5 se sont conso- 

 lides de 9 lignes d'epaisseur sous cette me me face su- 

 perieure; 5 que ies morceaux du n 2 s'etoient coii- 

 solides d'un pouce d'epaisseur sous cette meme face; 

 4 que les morceaux du n 3 s'etoient consolides d'un 

 pouce et deini d'epaisseur sous la meme face ; et enfin 

 que les morceaux du n i s'etoient consolides jusqu'a 

 2 pouces 5 lignes sous cette meme face superieure. 



Les epaisseurs consolidees sont done 6, 9, 12, 18, 

 27 lignes, et les temps employes a cette consolidation 

 sont i 4 / 2 , 2 ou 2^/95 5? 4 Vo 9 7 nimutes ; ce qui fait 

 a tres peu prcs le quart nuinerique des epaisseur?. 

 Ainsi les temps necessaires pour consolider le metal 

 duide sont precisemerit en meme raison que celle de 

 leur epaisseur : en sorte que si nous supposons un 

 globe isole de toutes parts , dont la surface aura pris 

 sa consistance en un temps donne, par exemple, eii 

 5 minutes, il faudra i minute Vo de plus pour le con- 

 solider a 6 lignes de profondeur; 2 minutes VA pour 

 le consolider a 9 lignes, 5 minutes pour le consolider 



